## PENGARUH PENAMBAHAN SERAT DAUN GEWANG (CORYPHA UTAN LAM) TERHADAP KUAT LENTUR DAN KUAT TARIK BELAH BETON
Vista G. Ndoen 1 (vista08.kppjj@gmail.com) Dantje A. T. Sina 2 (Dantjesina@yahoo.com) Wilhelmus Bunganaen 3 (Wilembunganaen@yahoo.co.id)

## ABSTRAK
Pemanfaatan  daun  gewang  dipilih  karena  daun  gewang  dinilai  cukup  kuat  untuk  menahan tarik . Berdasarkan hal ini maka daun gewang diproses menjadi serat dan digunakan sebagai bahan tambahan pada beton untuk menambah kekuatan beton . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh  penambahan  serat  daun  gewang  (corypha  utan  lam)  terhadap  kuat lentur dan kuat tarik belah beton serta untuk mengetahui persentase penambahan serat daun gewang  (corypha  utan  lam)    yang  tepat  untuk  mencapai  kuat  lentur  dan  kuat  tarik  belah maksimum . Benda  uji  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  balok  beton  dengan ukuran 15 x 15 x 60 cm 3 dan silinder beton dengan ukuran tinggi 30 cm dan diameter 15 cm . Mutu beton f’c = 25 MPa . Jumlah benda uji 72 buah dengan 3 sampel pada masing – masing waktu dan perlakuan . Sampel – sampel tersebut diberi penambahan konsentrasi serat 0 , 25% , 0 , 50% dan 0 , 75% terhadap berat semen dimana serat – serat tersebut telah direndam dalam alkali  NaOH  5%  selama  2  jam  dengan  panjang  serat  3  cm . Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa penambahan serat daun gewang pada campuran beton dapat meningkatkan kekuatan beton  dan  juga  dapat  menahan  patahan  beton . Persentase  penambahan  serat  daun  gewang sebesar 0 , 75% mempunyai nilai kuat lentur 5 , 96 MPa dan nilai kuat tarik belah sebesar 3 , 94 MPa . Dengan  demikian  hasil  penelitian  penambahan  serat  daun  gewang  pada  campuran beton  menunjukkan  nilai  maksimum  kuat  lentur  dan  tarik  belah  beton  terdapat  pada penambahan serat gewang dengan persentase sebesar 0 , 75% pada umur 28 hari . Kata Kunci : Serat daun gewang, kuat lentur beton, kuat tarik belah beton

## ABSTRACT
Utilization of gewang leaf been selected because leaf of gewang assessed strong enough to hold  then  tensile . Based  on  this , leaf  of  gewang  processed  become  fiber  and  used  as  an additive  concrete  to  increase  concrete  strong . Purpose  of  this  research  are  to  know  about the effect of the addition of leaf fibers gewang (Corypah Utan Lam) to the bending strength and  concrete  crack  tensile  strength  and  also  to  know  an  exact  presentation  of  addition  of leaf  gewang  fiber  (Corypah  Utan  Lam)  to  get  the  bending  strength  optimum  and  crack tensile  strength  optimum . The  test  specimen  used  in  this  research  are  beam  concrete  with size  15x15x60  cm 3+ and  the  heightof  cylinder  concrete  is  30  cm  with  diameter  15  cm . Concrete quality f’c = 25 Mpa . The number of test specimen with 72 pieces with 3 specimen on  each  time  and  treatment . Specimen  are  given  the  addition  of  fiber  concentration  of 0 . 25% , 0 . 50% , and  0 . 75%  by  weight  of  cement  where  fibers  that  has  been  soaked  Alkaline NaOH  5%  for  2  hours  with  a  fiber  length  of  3  cm . The  result  showed  that  the  addition  of gewang  fiber  that  used  in  the  concrete  mix  can  increase  the  strength  of  concrete  and  also holding the crack of concrete.Percentage of 0 . 75%  gewangleaf fiber has a bending strength value of 5 . 96 Mpa and crack tensile strength value divided by 3 . 94 Mpa . Thus, the result of additional  gewang  fiber  research  of  the  concrete  mixture  showed  the  optimum  value
1 Penamat dari Jurusan Teknik Sipil, FST Undana;
2 Dosen pada Jurusan Teknik Sipil, FST Undana;
3 Dosen pada Jurusan Teknik Sipil, FST Undana.
bending  strength  and  crack  tensile  concrete  are  in  addition  to  the  percentage  of  gewang fiber of 0 . 75% at 28 days .
Keywords: gewang leaf fiber, concrete bending strength, concrete crack tensile strength

## PENDAHULUAN
Pesatnya  laju  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dalam  berbagai  bidang  semakin memacu  para  peneliti  untuk  melakukan  penelitian  guna  mendapatkan  mutu  dan  kualitas  beton yang  baik.  Beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  untuk  memperoleh  beton  dengan  mutu  baik adalah  kualitas  material  yang  baik,  proporsi  campuran  yang  sesuai,  serta  penggunaan  bahan  – bahan tambahan ( addmixtures ).
Beton mempunyai kuat desak yang sangatbesar, tetapi kuat tarik beton sangat rendah.Salah satu usaha  untuk  memecahkan  masalah  tersebut  adalah  dengan  menggunakan  serat  sebagai  bahan pengisi  dalam  campuran  beton.  Masalah  yang  dihadapi  dalam  inovasi  dan  perkembangan teknologi  beton,  khususnya  beton  serat  adalah  meningkatnya  harga  berbagai  jenis  bahan bangunan,  termasuk  serat  buatan  produksi  pabrik  sehingga  serat  alami  dapat  menjadi  pilihan sebagai bahan tambahan dalam campuran beton salah satunya adalah serat tanaman gewang. Sebagai  bahan  referensi  dan  pertimbangan  penulis  untuk  melakukan  penelitian  ini  berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lona (2006) dimana menambahkan serat sabut buah kelapa pada campuran  beton,  Ndappa  (2011)  dimana  menambahkan  serat  lontar  pada  campuran  beton.Hasil penelitian – penelitian tersebut didapat adanya peningkatan kekuatan beton setelah penambahan serat.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Beton Yang Menggunakan Serat Sebagai Bahan Tambahan
Beton  serat  adalah  beton  yang  pada  dasarnya  terbuat  dari  semen,  agregat,  dan  serat  yang dicampurkan  secara  merata  pada  campuran  beton.Penambahan  serat  ke  dalam  campuran  beton mampu  meningkatkan  beberapa  karakteristik  beton  yaitu  meningkatkan  kuat  tarik,  kuat  tekan, ketahanan  terhadap  retak.  Beton  dengan  serat  membuatnya  menjadi  lebih  kaku  sehingga memperkecil nilai slump serta membuat waktu ikat awal (initial setting) lebih cepat

## Serat Daun Gewang (Corypha Utan Lam)
Selama ini masyarakat NTT menggunakan daun gewang hanya untuk pembuatan tali tradisional yang  disebut  tali  hetnat.Penggunaan  daun  gewang  dinilai  sangat  kuat  untuk  digunakan  sebagai tali.

## Gambar 2 Serat Daun Gewang Yang Sudah Diserut
Tanaman gewang mempunyai kekuatan yang dapat menahan beban – beban sehingga serat daun gewang  dapat  dijadikan  bahan  tambahan  pada  campuran  beton  untuk  meningkatkan  kualitas beton itu sendiri.
Panjang serat yang digunakan sangat berpengaruh pada campuran.Pada penelitian ini digunakan serat dengan panjang 3 cm Panjang serat harus lebih kecil dari panjang benda uji agar serat tidak melipat  keluar  dari  cetakan  maupun  melengkung  dibagian  tengah  dan  juga  untuk  mencegah penggumpalan serat.Hal ini dapat menyebabkan serat tidak mampu menahan beban – beban yang diberikan dengan baik. (Nasmi, 2011)

## Serat yang mendapat perlakuan Alkali NaOH
Serat alam yang berasal dari tumbuh – tumbuhan bersifat lignoselulosic, dimana selulosa sebagai bahan penguat, sementara lignin dan hemiselulosa memberikan kekakuan dan proteksi terhadap serat  (A.  Alan,  2006  dalam  Anton  2009).  Jacob  John  et  al  (2007)  dalam  Anton  (2009) menyatakan  bahwa  efisiensi  perkuatan  serat  tanaman  bergantung  pada  kandungan  selulosa  dan wujud  kristalisasinya  dari  keseluruhan  kandungan  serat  tanaman  yang  meliputi  selulosa α , hemiselulosa,  lignin,  pectin  dan  waxes.  Kandungan  serat  ini  kemudian  menentukan  sifat  serat secara keseluruhan.
Prinsip  pemisahan  bundel  serat  menjadi  serat  elementer  adalah  proses  ekstrasi  selulosa  serat. Proses ini dapat dilakukan secara mekanis, kimia, biologis maupun kombinasinya. Namun proses yang  paling  optimal  untuk  serat  tanaman  adalah  proses  alkali  menggunakan  NaOH  yang dinamakan  mercerization.  Hal  ini  dikarenakan  selulosa  tidak  larut  dalam  NaOH  sedangkan lignin, hemiselulosa, pectin dan komponen serat lainnya bersifat larut (Onggo H dan Triastuti J, 2004 dalam Anton 2009).
Maka  serat  perlu  untuk  diperlakukan  /  treatment  dengan  menggunakan  larutan  alkali  (NaOH) untuk mereduksi unsur – unsur serat yang tidak terpakai seperti hemiselulosa, lignin, pectin dan unsur – unsur lainnya hingga tersisa selulosa sebagai bahan utama pada serat.Perlakuan alkali ini juga bermanfaat mengeluarkan serabut yang tersisa pada serat.

## Kuat Lentur
Kuat lentur beton dapat diperoleh dari pengujian benda uji yang akan diuji kuat lenturnya, dalam hal ini digunakan benda  uji balok beton dengan lebar 15 cm, tinggi 15 cm dan panjang 60  cm. Prosedur pelaksanaannya mengacu pada SNI 03-4431-1997 tentang pengujian kuat lentur beton dengan balok uji sederhana yang dibebani terpusat langsung. Kuat lentur beton dapat dihitung dengan menggunakan persamaan :
σ = Pl bd 2 (1)
Di mana :
σ = kuat lentur (N/mm 2 )
P
= beban pada waktu benda uji runtuh (N)
l = panjang benda uji (mm)
b = lebar beton rata – rata pada penampang runtuh (mm)
d = tinggi beton rata – rata pada penampang runtuh (mm)

## Kuat tarik belah
Kuat  tarik  belah  (ft)  adalah  kuat  tarik  beton  yang  ditentukan  berdasarkan  tekan  belah  silinder beton  yang  ditekan  pada  sisi  panjangnya.  Proses  pelaksanaannya  mengacu  pada  SNI  03-2491- 1991 tentang pengujian kuat tarik belah beton.
Tegangan  tarik  yang  timbul  sewaktu  benda  uji  terbelah  disebut  sebagai  split  cylinder  strength. Pengujian tersebut menggunakan benda uji silinder beton berdiameter 150 mm dan panjang 300 mm,  diletakkan  pada  arah  memanjang  diatas  alat  penguji  kemudian  beban  tekan  diberikan merata arah tegak dari atas pada seluruh panjang silinder.
Perhitungan kuat tarik belah dapat dihitung dengan persamaan :
ft = 2P Π LD (2)
Di mana : Ft = kuat tarik belah (N/mm 2 ) P = beban pada waktu belah (N) L = panjang benda uji silinder (mm) D = diameter benda uji silinder (mm)

## METODOLOGI PENELITIAN

## Alat dan Bahan
Alat  –  alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  blender  utk  membuat potongan  daun  gewang  menjadi  serat,  ayakan  dari  no  4,75  mm  –  pan  (untuk  agregat  halus), ayakan dari no 38,1 mm – 0,15 mm (untuk agregat kasar), timbangan untuk menimbang benda uji, piknometer untuk pengujian berat jenis dan penyerapan, oven untuk mengeringkan benda uji, molen  untuk  membuat  campuran  atau  pasta  beton,  kerucut  untuk  pengujian  slump,  besi  rojok, alat  penggetar,  ember,  gelas  ukur  air,  cetakan  kubus,  mesin  uji  kuat  tekan,  bak  perendaman benda uji dan lain – lain.
Bahan – bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: larutan NaOH, serat daun  gewang  sepanjang  3  cm,  pasir  takari,  kerikil,  semen  Portland  komposit  dengan  merek dagang bosowa dan air.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan
Hasil  pengujian  berat  jenis  dan  penyerapan  untuk  masing  –  masing  agregat  dapat  dilihat  pada tabel – tabel berikut:

## Tabel 1Sampel dan Hasil Pengujian Berat Jenis Agregat Halus
No
Pengukuran berat sampel Sampel Pengujian B k B a B j B t bjkr bjkp bjsm  pa (%) 1 I   (gram) 480,10  650,50  500,0  950,0  2,40 2,50 2,66 4,14 2 II  (gram) 490,15  650,50  500,0  960,0  2,50 2,63 2,72 2,01
No Pengukuran berat sampel Sampel Pengujian B k B a B j B t bjkr bjkp bjsm  pa (%) Rata-rata pengujian  (I+II)/2 2,49 2,56 2,69 3,07
Notasi :
B k = berat kering B a = berat air + piknometer B j = berat sampel kering permukaan B t = berat air + sampel + piknometer bjkr  = berat jenis kering bjkp = berat jenis kering permukaan bjsm = berat jenis semu pa     = penyerapan air
Berdasarkan  hasil  analisis,  diketahui  bahwa  pasir  Takari  mempunyai  berat  jenis  kering  (bulk) sebesar  2,49  gram,  berat  jenis  kering  jenuh  permukaan  (SSD)  sebesar  2,56  gram,  berat  jenis semu (apparent) sebesar 2,69 gram dan penyerapan sebesar 3,07 %. Pasir Takari termasuk dalam agregat normal (berat jenisnya antara 2,5 – 2,7)

## Tabel 2 Sampel dan Hasil Pengujian Berat Jenis Agregat Kasar
NO
Pengukuran berat
Sampel Sampel Pengujian Bk Ba Bj Bjkr Bjkp Bjsm  Pa(%) 1 I (gram) 2536,00  1625,00  2590,00  2,63 2,68 2,84 2,08 2 II (gram) 2410,00  1620,00  2440,00  2,94 2,98 3,09 1,23 Rata – rata pengujian (I+II)/2 2,78 2,83 2,97 1,66
Notasi :
B k = berat kering B a = berat sampel dalam air B j = berat sampel kering permukaan bjkr  = berat jenis kering bjkp  = berat jenis kering permukaan bjsm  = berat jenis semu
pa = penyerapan air
Berdasarkan  hasil  analisis,  diketahui  bahwa  batu  pecah  Takari  mempunyai  berat  jenis  kering (bulk)  sebesar  2,78  gram,  berat  jenis  kering  jenuh  permukaan  (SSD)  sebesar  2,83  gram,  berat jenis semu (apparent) sebesar 2,90 gram dan penyerapan air sebesar 1,66 %. Batu pecah Takari termasuk dalam agregat normal (berat jenisnya antara 2,5 – 2,7)

## Pemeriksaan kadar lempung agregat halus ( pasir takari)
Berdasarkan  hasil  pengujian  di  laboratorium  diperoleh  kadar  lempung  sebesar  0,95%.  Kadar lempung  maksimum  yang  disyaratkan  untuk  agregat  halus  sebesar  5%  sehingga  pasir  takari dapat digunakan sebagai agregat halus pembentuk beton.

## Pemeriksaan Gradasi Agregat
1. Pemeriksaan gradasi agregat halus (pasir takari)
Berdasarkan hasil pengujian di laboratorium dan mengacu pada syarat batas gradasi pasir  maka  pasir  takari  termasuk  di  zona  3  (seperti  ditunjukkan  pada  grafik  3)  dan merupakan jenis pasir agak halus

## Gambar 3Grafik Uji Gradasi Pasir
2. Pemeriksaangradasi  agregat kasar (batu pecah)
Berdasarkan hasil pengujian di laboratorium agregat kasar tersebut termasuk dalam zona 1 yaitu jenis  ukuran  maksimum  40  mm  dengan  nilai  modulus  kehalusan  butiran  7,16  sehingga memenuhi syarat modulus kehalusan butiran agregat halus yaitu 6 -8.
Hasil pengujian gradasi terhadap agregat kasar ditunjukkan pada grafik berikut :

## Gambar 4Grafik Uji Gradasi Agregat Kasar

## PemeriksaanKadar Air Agregat
1. Pemeriksaan agregat halus (pasir)
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 0.1 1 10 P e rs e n ta se L o lo s A y a k a n ( % ) Diameter butiran (mm) Pasir Takari atas bawah Zona 3 Zona 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1 10 100 % l o lo s A y a k a n Diameter Butiran (mm) ZONA 1 (40mm) atas bawah batu pecah
Berdasarkan  hasil  analisa  kadar  air,  diketahui  bahwa  pasir  asal  Takari  mempunyai  kadar  air sebesar 2,55 %.

## 2. Pemeriksaan agregat kasar (batu pecah)
Berdasarkan hasil analisa kadar air, diketahui bahwa batu pecah mempunyai nilai kadar air rata- rata  sebesar  0,38  %.Agregat  kasar  ini  termasuk  dalam  agregat  kering  udara  dimana  nilai  kadar airnya berkisar antara 0 sampai 0,38 %.

## Pemeriksaan Berat Volume Agregat
1. Pemeriksaan Agregat Halus( Pasir) Berdasarkan hasil pengujian di laboratorium diperoleh berat volume sebesar 1720,85 kg/m 3. Nilai tersebut didapat dari nilai rata – rata dari dua sampel.
2. Pemeriksaan Agregat kasar
Berdasarkan hasil pengujian di laboratorium diperoleh berat volume sebesar 1582,72 kg/m 3. Nilai tersebut didapat dari nilai rata – rata dari dua sampel

## Pemeriksaan Kadar Air Serat Daun Gewang
Berdasarkan  hasil  pengujian  di  laboratorium  terhadap  kadar  air  serat  gewang  yang  mendapat perlakuan alkali NaOH diperoleh nilai kadar air sebesar 20,19 %. Nilai ini didapat dari nilai rata – rata dua sampel.

## Pemeriksaan Kekuatan Serat Daun Gewang Elementer
Berdasarkan  hasil  pengujian  di  laboratorium  terhadap  kekuatan  serat  daun  gewang  elementer yang  dilakukan  menggunakan  masing  –  masing  10  sampel  untuk  serat  daun  gewang  yang mendapat  perlakuan  alkali  NaOH  dan  serat  daun  gewang  tanpa  perlakuan  alkali  NaOH.  Serat daun  gewang  yang mendapat perlakuan  alkali ternyata lebih kuat dengan  nilai kekuatan 436,64 MPa  dibandingkan  serat  daun  gewang  tanpa  perlakuan  alkali  yang  hanya  memiliki  kekuatan sebesar  277.16  MPa.  Sehingga  serat  dengan  perlakuan  alkali  dapat  digunakan  dalam  campuran beton.

## Pemeriksaan terhadap semen
Berdasarkan  pemeriksaan  secara  visual,  penggunaan  semen  portland    merek  BOSOWA  yang digunakan  dalam  keadaan  baik  dan  tidak  terdapat  gumpalan  butiran  sehingga  semen  tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuatan beton

## Pemeriksaan terhadap air
Berdasarkan  pengamatan  secara  visual,  air  yang  digunakan  yaitu  air  yang  berasal  dari  bak penampungan  laboratorium  beton  Teknik  Sipil  Universitas  Nusa  Cendana  tidak  berwarna  dan tidak berbau, sehingga dapat digunakan sebagai bahan campuran pembuatan beton.

## Hasil Perencanaan Campuran Beton
Perencanaan  campuran  beton  (  mix  design)  untuk  campuran  beton  dan  pembuatan  benda  uji mengacu pada SK SNI T-15-1990-03 tentang proses pembuatan rencana campuran beton normal. Variasi benda uji meliputi perencanaan terhadap beton normal, beton dengan penambahan serat 0,25  %,  beton  dengan  penambahan  serat  0,50  %  dan  beton  dengen  penambahan  serat  0,75  %. Dalam  pengujian  ini  kuat  tekan  yang  direncanakan  untuk  tiap  sampel  pengujian  adalah  sama yaitu 25 MPa dengan Faktor Air Semen (FAS) yang digunakan yaitu 0,55.

## Perhitungan Kebutuhan Bahan
Perhitungan  perencanaan  (Mix  Design)  beton  untuk  36  buah  balok  dengan  dimensi  masing  – masing  balok  L  =  0,60m,  lebar  b  =  0,15  m  dan  tinggi  d  =  0,15  m  sehingga  volume  balok  =
0,0135  m 3 .  Dari  volume  balok  tersebut  didapat  pula  kebutuhan  adukan  beton  dengan  rincian sebagai berikut :
Berat Semen  = 192,97 kg. Berat Pasir = 305,03 kg. Berat Kerikil  = 673,80 kg. Volume Air = 116,46 liter.
Berdasarkan  hasil  adukan  beton  yang  didapat  di  atas,  maka  variasi  kebutuhan  bahan  tambahan serat  gewang  yang  ditentukan  persentasenya  terhadap  berat  semen,  diperoleh  kuantitas  berat serat gewang yang dibutuhkan berdsarkan berat semen pada campuran beton sebagai berikut : Konsentrasi 0,25 %  = 0,48 kg.
Konsentrasi 0,50 %  = 0,96 kg. Konsentrasi 0,75 %  = 1,44 kg. Untuk  36  buah  silindermasing  –  masing  dengan  dimensi  D  =  0,15  m  dan      t  =  0,30  m  volume silinder 0,0053 m 2 didapat pula kebutuhan adukan beton dengan rincian sebagai berikut : Berat Semen  = 256,76 kg. Berat Pasir = 405,99 kg. Berat Kerikil  = 773,94 kg. Volume Air = 136,29 liter
Kuantitas  berat  serat  daun  gewang  yang  dibutuhkan  pada  campuran  beton  berdasarkan  berat semen sebagai berikut :
Konsentrasi 0,25 %  = 0,64 kg. Konsentrasi 0,50 %  = 1,28 kg. Konsentrasi 0,75 %  = 1,93 kg.

## Tabel 3 Kebutuhan bahan untuk 1 buah balok beton
Kebutuhan bahan untuk 1 buah silinder beton dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut:
Tabel 4 Kebutuhan Bahan untuk 1 buah silinder beton
Persentase Serat Gewang Semen (kg) Pasir (kg) Kerikil (kg) Air (ml) Serat Daun Gewang (gram) 0.25% 5.3 8.4 18.7 3.2 13.4 0.50% 5.3 8.4 18.7 3.2 26.8 0.75% 5.3 8.4 18.7 3.2 40.2 Persentase Serat Gewang Semen (kg) Pasir (kg) Kerikil (kg) Air (ml) Serat Daun Gewang (gram) 0.25% 2.3 3.7 7.1 1.2 5.9 0.50% 2.3 3.7 7.1 1.2 11.8 0.75% 2.3 3.7 7.1 1.2 17.8

## Pengujian Slump
Hasil pengerjaan sampel beton yang dikerjakan di laboratorium dengan menggunakan FAS yang tetap (0,55) sesuai dengan mix design, didapat  nilai slump 75-150 mm.
Tabel 5Hasil Pengujian Slump Persentase Serat Balok Beton Silinder 0.00% 90 mm 90 mm 0.25% 110 mm 110 mm 0.50% 100 mm 100 mm 0.75% 125 mm 125 mm

## Hasil Pengujian Kuat Lentur Beton
Analisa pengujian kuat lentur untuk penampang balok dengan tinggi 150 mm dan lebar 150 mm dan  garis  netral  berada  pada  jarak  45  mm.  Pengujian  dilakukan  di  laboratorium  Dinas  PU Propinsi  NTT  pada  umur  beton  7  hari,  14  hari  dan  28  hari.  Serat  Daun  Gewang  yang ditambahkan  pada  beton  yang  mengalami  gaya    lentur  yang  berada  pada  bagian  1/3  jarak penampang dari titik perletakan

## Tabel 6 Hasil Pengujian Kuat Lentur Beton
Persentase Serat FAS Umur Berat Gaya Lentur Kuat Lentur Rata- rata Rata-rata Rata-rata Hari Kg KN Mpa 0.00% 0,5 7 80.00 25 3.29 14 176.67 31 4.09 28 246.67 35 4.62 0.25% 0,5 7 29.67 29 3.80 14 29.67 33 4.40 28 31.00 37 4.98 0.50% 0.5 7 31.00 32 4.20 14 31.00 36 4.80 28 30.67 41 5.51 0.75% 0.5 7 31.67 33 4.44 14 31.67 38 5.09 28 32.00 45 5.96

## `
Pada Tabel 6 dapat dilihat hasil pengujian kuat lentur beton tanpa penambahan serat gewang (0 %)  dan  dengan  tambahan  serat  gewang  dengan  konsentrasi  serat  0,25  %,  0,50  %,  dan  0,75  %. nilai  kuat  lentur  beton  dengan  konsentrasi  penambahan  serat  0  %  memiliki  nilai  sebesar  4,62 MPa,  adanya  peningkatan  kekuatan  lentur  maksimum  pada  penambahan  serat  0,25  %  ,dengan nilai kuat lentur sebesar 4,98 MPa, pada penambahan serat 0,50 % diperoleh kuat lentur sebesar 5,51 MPa, dan pada penambahan serat 0,75 % kuat lentur beton sebesar 5,96 MPa.
P.l (b.d 2 ) 25x1000x600 ( 150x150 2 )
= 3,29
Contoh perhitungan kuat lentur beton dengan data yang diambil dari pengujian di laboratorium
- Gaya tekan yang bekerja (P)  = 25  KN - Panjang Balok (l)  = 600  mm - Tinggi Balok (d)  = 150  mm - Tebal Balok (b)  = 150  mm
Rumus yang digunakan :     fr   =                            =

## Gambar 5 Grafik Hasil Pengujian Kuat lentur Beton
Data pada tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa kuat lentur beton umur 28 hari lebih besar dari  7  hari.  Hal  ini  sesuai  dengan  prinsip  bahwa  tegangan  yang  terjadi  akan  meningkat  seiring peningkatan  umur  beton,  dimana  ikatan  antara  material  campuran  beton  semakin  besar  dan optimum  pada  28  hari.Akibat  adanya  keterikatan  serat  gewang  elementer  membuat  beton  lebih daktail.  Terlihat  dengan  jelas  perbandingan  pengujian  lentur  pada  balok  beton  normal  tanpa penambahan  serat  daun  gewang  dengan  beton  yang  ditambahkan  serat  daun  gewang,  dimana pada beton normal saat mengalami kegagalan patah dengan seketika pula beton tersebut runtuh, sedangkan  pada  beton  dengan  penambahan  serat  daun  gewang  saat  beton  mulai  retak  atau hampir  patah  beton  tersebut  tidak  dengan  seketika  langsung  runtuhtetapi  beton  tersebut  tetap tergantung dengan ujung-ujungnya masih ada di atas perletakkan.

## Hasil Pengujian Kuat Tarik Belah Beton
Pengujian  kuat  tarik  belah  beton  dilakukan  di  laboratorium  Teknik  Sipil  Undana  pada  umur beton 7 hari, 14 hari dan 28 hari.
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 0 7 14 28 K u a t L en tu r (M P a ) Umur (Hari) Beton Normal Beton Dengan Penambahan Serat 0.25 %
Beton Dengan Penambahan Serat 0.50 % Beton Dengan Penambahan
Serat 0.75 %

## Tabel 7 Hasil Pengujian Kuat Tarik Belah Beton

## Gambar 6 Grafik Hasil Pengujian Kuat Tarik Belah Beton
Pada tabel dan  grafik diatas dapat dilihat bahwa  peningkatan kekuatan beton terjadi pada umur 28 hari dengan konsentrasi penambahan serat daun gewang sebesar 0,75% mempunyai nilai kuat tarik belah sebesar 3,94 MPa, beton dengan penambahan serat daun gewang 0,50% sebesar 3,80 MPa,  beton  dengan  penambahan  serat  daun  gewang  0,25%  sebesar  3,49  MPa.  Dalam perhitungan  campuran  beton  (mix  design)  dihitung  dengan  menggunakan  nilai  kuat  tekan rencana dan FAS yang sama namun hasil nilai kuat tarik belah berbeda karena adanya perbedaan
0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 0 7 14 28 K u a t T a ri k ( M P a ) Umur (hari) Beton Normal Beton Dengan
Penambahan Serat 0.25 %
Beton Dengan
Penambahan Serat 0.50
%
Beton Dengan Penambahan Serat 0.75 % Persentase Serat FAS Umur ∏ D L Berat Rata- rata Gaya Tekan Kuat Tekan Rata- rata Rata- rata hari mm ² Kg KN Mpa 0.00% 0,5 7 141300 12.63 80 1.13 14 141300 12.74 160 2.26 28 141300 12.74 232 3.28 0.25% 0,5 7 141300 12.80 103 1.46 14 141300 12.76 170 2.41 28 141300 12.80 247 3.49 0.50% 0.5 7 141300 12.65 145 2.05 14 141300 12.70 197 2.78 28 141300 12.78 268 3.80 0.75% 0.5 7 141300 12.78 162 2.29 14 141300 12.92 207 2.93 28 141300 12.92 278 3.94
dalam  sifat  fisik  seperti  penyerapan  agregat,  tekstur  serta  jenis  ukuran  butiran  dari  masing  – masing agregat.
Berdasarkan  pembahasan  pengujian  kuat  lentur  dan  kuat  tarik  belah  beton  di  atas,  nilai  kuat lentur  maupun  kuat  tarik  belah  beton  maksimum  dicapai  pada  umur  beton  28  hari  dengan konsentrasi  penambahan  serat  daun  gewang  sebesar  0,75%  dan  memenuhi  kuat  tekan  yang direncanakan  yaitu  25  MPa  serta  adanya  penambahan  serat  daun  gewang  dapat  membantu menahan patahan.

## Kesimpulan
Berdasarkan analisa dan pembahasan di depan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Adanya  keterikatan  serat  daun  gewang  elementer  dapat  menahan  patahan  beton  dan meningkatkan kekuatan lentur dan kuat tarik belah beton
2. Pengujian  kuat  lentur  balok  beton  mencapai  kekuatan  maksimum  dengan  konsentrasi penambahan serat 0,75% sebesar 5,96 MPa dan pengujian kuat tarik belah beton mencapai kekuatan maksimum dengan konsentrasi penambahan serat 0,75% sebesar 3,94 MPa

## Saran
Setelah melakukan penelitian tentang pengaruh penambahan serat daun gewang pada campuran beton maka perlu diperhatikan saran –saran sebagai berikut :
1. Bagi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan variasi kuat tekan rencana dan variasi panjang serat.
2. Dari  hasil  analisa  penelitian  ini  dapat  direkomendasikan  penggunaan  serat  gewang  yang mendapat perlakuan alkali NaOH dengan penambahan serat gewang 0,75% dari berat semen yang akan digunakan.

## Daftar Pustaka
Abanat,  2012,  Pengaruh  Fraksi  Volume  Serat  Pelepah  Gebang  (CoryphaUtan  Lamarck) Terhadap  Kekuatan  Tarik  Dan  Kekuatan  Impak  Pada  Komposit  Bermatrik Epoksi.  Jurnal  Penelitian,  Jurusan  Teknik  Mesin  Program  Magister  Fakultas  Teknik Universitas Brawijaya : Malang.
Anonim, Gewang – Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedi bebas,
http://id.wikipedia.org/gewang, Diakses tanggal 2 Oktober 2013.
Anton,  D,  P,  2009,  Pengaruh  Penambahan  Serat  Rami  (Boehmerianivea)  Terhadap Peningkatan  Kuat  Tarik  Mortar.  Skripsi,  Jurusan  Teknik  Sipil  Fakultas  Sains  Dan Teknik Universitas Nusa Cendana : Kupang.
Bistolen,  B,  2013,  Pengaruh  Panjang  Serat  Dan  Fraksi  Volume  Terhadap  Sifat  Mekanik Komposit  Polyester  Yang  Diperkuat  Serat  Daun  Gewang.  Skripsi,  Jurusan  Teknik Mesin Fakultas Sains Dan Teknik Universitas Nusa Cendana : Kupang.
Departemen  PU,  1989,  SNI  S-04-1989-F  (Spesifikasi  Bahan  Bangunan  Bagian  A  (Bahan Bangunan Bukan Logam)),LPMB : Bandung.
Departemen  PU,  1990,  SNI  T-15-1990-03  (Proses  Pembuatan  Rencana  Campuran  Beton Normal), LPMB : Bandung.
Departemen  PU,  1990,  SNI  03-1968-1990  (Metode  Pengujian  Tentang  Analisis  Saringan Agregat Halus Dan Kasar), LPMB : Bandung.
Departemen  PU,  1991,  SNI  03-2493-1991  (Pembuatan  Dan  Perawatan  Benda  Uji),  LPMB  :
Bandung.
Departemen  PU,  1990,  SNI  03-1970-1990  (Metode  Pengujian  Berat  Jenis  Dan  Penyerapan Air Agregat Halus), LPMB : Bandung.
Departemen  PU,  1990,  SNI  03-1971-1990  (Metode  Pengujian  Berat  Jenis  Dan  Penyerapan Air Agregat Kasar), LPMB : Bandung.
Departemen  PU,  1990,  SNI  03-4431-1997  (Metode  Pengujian  Kuat  Lentur  Normal  Dengan Dua Titik Pembebanan), LPMB : Bandung.
Departemen  PU,  1991,  SNI  03-2491-1991  (Metode  Pengujian  Kuat  Tarik  Belah  Beton), LPMB : Bandung.
Departemen  PU,  1998,  SNI  03-4804-1998  (Metode  Bobot  Isi  dan  Rongga  Udara  dalam Agregat), LPMB : Bandung
Departemen  PU,  2002,  SNI  03-2847-2002  (Tata  Cara  Perhitungan  Beton  Untuk  Bangunan Gedung), LPMB : Bandung.

## Departemen PU, 2002, SNI 03-6669-2002 (Penentuan Kadar Lempung Bahan Pasir), LPMB
: Bandung
Da  Costa,  Bernard.  2012,  Pengaruh  Penambahan  Cacahan  Limbah  Plastik  Jenis  High Density  Polyethylene  (Hdpe)  Pada  Kuat  Lentur  Beton.  Tugas  Akhir,  Jurusan  Teknik Sipil Fakultas Sains  Dan Teknik Universitas Nusa Cendana : Kupang.
Fandhi,  H.  2009,  Perencanaan  Campuran  Beton  Mutu  Tinggi  Dengan  Penambahan Superplasticizer  Dan  Pengaruh  Penggantian  Sebagian  Semen  Dengan  Fly  Ash.  Tugas Akhir, Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia : Yogyakarta.
Lona,  S,  2006,  Pengaruh  Penambahan  Serat  Sabut  Buah  Kelapa  Pada  Kuat  Tarik  Belah Silinder  Beton  Mutu  Fc’  25  MPa.  Skripsi,  Jurusan  Teknik  Sipil  Fakultas  Sains  Dan Teknik Universitas Nusa Cendana : Kupang.
Ndappa, S, 2011, Studi Eksperimental Pengaruh Penambahan Serat Lontar Terhadap Kuat Tekan  dan  Kuat  Tarik  Belah  Beton.  Skripsi,  Jurusan  Teknik  Sipil  Fakultas  Sains  dan Teknik Universitas Nusa Cendana : Kupang.
Nasmi, 2011, Pengaruh Panjang Serat Dan Fraksi Volume Serat Pelepah Kelapa Terhadap Ketangguhan  Impact  Komposit  Polyester.  Jurnal  Penelitian,  Jurusan  Teknik  Mesin Fakultas Teknik Universitas Mataram : Mataram
Pella,  F,  2003,  Analisa  Penggunaan  Serat  Bambu  Pada  Campuran  Beton.  Skripsi,  Jurusan Teknik Sipil Fakultas Sains Dan Teknik Universitas Nusa Cendana : Kupang.
Rogerd dkk, 2009, Pengaruh Penambahan Serat Aren Dengan Alkali Treatment Terhadap Kuat  Tekan  Dan  Kuat  Tarik  Beton.  Jurnal  Penelitian,  Universitas  Kristen  Petra  : Surabaya.
Sina,  Dantje,  2010,  Pedoman  Praktikum  Beton,  Laboratorium  Beton,  Jurusan  Teknik  Sipil Fakultas Sains Dan Teknik Universitas Nusa Cendana : Kupang.